— 104 — 



tali sono in generale il ferro dolce, gli acciai di uso comune e non poche ghise, e non 

 reca inoltre alcun inconveniente quand'anche la quantità del manganese giunge al 7 o 8 

 per 100. Allorché è tenuissima, il precipitato che sì produce in virtù dell'azione ossidante 

 del persolfato potassico non assume la forma più conveniente, le operazioni seguenti rie- 

 scono men comode per scarsità di sostanza, e pare inoltre che la presenza di una quantità 

 rilevante di solfato manganoso, similmente al solfato ferroso, faciliti la soluzione del sol- 

 fato ferrico che sia stato riscaldato a temperatura alquanto elevata. 



Evidentemente i piccoli errori inevitabili in qualsiasi analisi non si ripartiscono sul 

 manganese aggiunto in forma di solfato, in quanto che, a lavoro compiuto, dalla quantità 

 del manganese trovato e totale bisogna togliere, come dissi poc'anzi, quella esistente in 

 gr. 0,2 del sale aggiunto alla sostanza primitiva. 



Nel caso quindi di dover analizzare un prodotto siderurgico poverissimo di manganese, 

 inferiore ad esempio a 0,5 per 100, si può consigliare per maggior esattezza di operare 

 non sopra gr. 1 di ferro o di ghisa, ma sopra gr. 5, sciogliendo da prima il metallo in 20 

 cent. cub. di acido cloridrico, tenendo ferma la solita aggiunta di gr. 0,2 di solfato anidro, 

 non che la quantità del persolfato potassico (gr. 3), ed eseguire tutte le operazioni come sono 

 state descritte precedentemente: soltanto conviene portare ad un centinaio circa di centi- 

 metri cubici la soluzione in cui deve effettuarsi la precipitazione del manganese in forma 

 di biossido col persolfato potassico, a cagione della maggior quantità di solfato ferrico che 

 bisogna sciogliere nell'acqua bollente. 



In un ferro ricevuto da una casa estera come metallo puro ho trovato 0,44 per 100 

 di manganese operando sopra gr. 1 e 0,46 operando su gr. 5. 



II. Determinazione del manganese nelle ghise grigie. 



In generale le ghise grigie contengono poco di manganese,- elemento che, coni' è noto 

 si oppone alla separazione del carbone grafitoide, a meno che la lega non sia ad un tempo 

 ricchissima di silicio. La quantità massima di manganese 3,90 per 100, fu trovata dal 

 Ledebur in un campione di ghisa grigia, la quale conteneva 2,5 per 100 di silicio. 



Quindi alle ghise grigie è esattamente applicabile il metodo descritto al numero L, 

 non esclusa l'aggiunta di gr. 0,2 di solfato manganoso. Soltanto dopo aver sciolto gr. 1 di 

 lega neir acido cloridrico bisogna aggiungere acqua e filtrare per separare il carbone gra- 

 fitoide. 



Residuo di carbone può anche aversi sciogliendo nell'acido cloridrico l'acciaio conte- 

 nente molto carbone di ricottura, il quale, similmente al carbone grafitoide, non è alterato 

 dal detto acido concentrato e bollente. 



In una ghisa grigia esistente nella collezione del Laboratorio e ricca di silicio ho tro- 

 vato 2,01 per 100 di manganese. 



